{{위키데이터 속성 추적}}
{{Chembox
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 476995185
| Name = 
| ImageFile = 
| ImageFile1 = Gallium-arsenide-unit-cell-3D-balls.png
| ImageFile_Ref = {{chemboximage|correct|??}}
| ImageSize = 244
| ImageFile2 = Gallium Arsenide (GaAs) 2" wafer.jpg
| ImageCaption2=GaAs wafer of (100) orientation
| ImageFile1_Ref = {{chemboximage|correct|??}}
| ImageSize1 = 244
| ImageName1 = Samples of gallium arsenide
| OtherNames = 
| IUPACName = 
| PIN = Gallium arsenide
| SystematicName = 
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 1303-00-0
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
| UNII = 27FC46GA44
| PubChem = 14770
| ChemSpiderID = 14087
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| EINECS = 215-114-8
| UNNumber = 1557
| MeSHName = gallium+arsenide
| RTECS = LW8800000
| SMILES = [Ga]#[As]
| SMILES1 = [Ga+3].[As-3]
| StdInChI = 1S/AsH3.Ga.3H/h1H3;;;;
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|changed|chemspider}}
| StdInChIKey = SHVQQKYXGUBHBI-UHFFFAOYSA-N
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|changed|chemspider}}
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = GaAs
| MolarMass = 144.645 g/mol<ref name=crc>Haynes, p. 4.64</ref>
| Appearance = Gray crystals<ref name=crc/>
| Odor = garlic-like when moistened
| Density = 5.3176 g/cm<sup>3</sup><ref name=crc/>
| Solubility = insoluble
| SolubleOther = soluble in [[염산|HCl]] <br> insoluble in [[에탄올]], [[메탄올]], [[아세톤]]
| MeltingPtC = 1238
| MeltingPt_ref =<ref name=crc/>
| BandGap = 1.441 eV (at 300 K)<ref name=crc4>Haynes, p. 12.90</ref>
| ElectronMobility = 9000 cm<sup>2</sup>/(V·s) (at 300 K)<ref name=crc4/>
| ThermalConductivity = 0.56 W/(cm·K) (at 300 K)<ref name=crc2/>
| RefractIndex = 3.3<ref name=crc3/>
| MagSus = -16.2{{e|-6}} cgs<ref name=crc3>Haynes, p. 12.86</ref>
}}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Structure_ref =<ref name=crc2>Haynes, p. 12.81</ref>
| MolShape = Linear
| CrystalStruct = [[Zincblende (crystal structure)|Zinc blende]]
| SpaceGroup = ''T''<sup>2</sup><sub>d</sub>-''F''-4''3m''
| LattConst_a = 565.315 pm
| Coordination = Tetrahedral
}}
| Section4 = 
| Section5 = 
| Section6 = 
| Section7 = {{Chembox Hazards
| GHSPictograms = {{GHS health hazard}}
| GHSSignalWord = '''DANGER'''
| HPhrases = {{H-phrases|350|372|360F}}
| PPhrases = {{P-phrases|261|273|301+310|311|501}}
| ExternalSDS = [http://www.wafertech.co.uk/galliumarsenide.htm External MSDS]
| NFPA-F = 0
| NFPA-H = 3
| NFPA-R = 0
| NFPA-S = 
}}
|Section8={{Chembox Related
| OtherAnions = [[질화 갈륨]]<br/>[[Gallium phosphide]]<br/>[[Gallium antimonide]]
| OtherCations = 
 }}
}}
'''비소화 갈륨'''(Gallium arsenide, GaAs) 또는 '''갈륨비소'''는 [[갈륨]]과 [[비소]]로 구성된 [[화합물]]이다.

GaAs 태양전지는 태양에너지를 전기로 바꿔주는 광변환 효율이 40%로서, 실리콘 태양전지(16%)보다 두 배 이상 효율이 높다.<ref>2010년 인공위성에 국산 웨이퍼 이용한 태양전지 설치된다, 전자신문, 2009.07.23.</ref>

1980년대 초반에 갈륨비소 태양전지의 효율이 실리콘 태양전지 효율을 처음으로 뛰어넘었고, 1990년대 이르러서는 [[인공위성]]에 쓰이는 값싼 실리콘 태양전지를 값비싼 갈륨비소 태양전지로 대체하였다.<ref>[알아봅시다] GaAs(갈륨비소) 반도체, 디지털타임스, 2008.09.17.</ref>

갈륨비소 태양전지는 실리콘 태양전지보다 훨씬 작게 만들 수 있고 원재료 사용량도 획기적으로 줄일 수 있다.<ref>샤프, 최고 효율 '태양전지' 개발, 전자신문, 2006-11-07</ref> 갈륨비소는 실리콘에 비해 신호처리 속도가 6배가량 빠르고 전력 소모량은 3분의 1 수준이지만, 가격은 실리콘 웨이퍼에 비해 15배가량 높다.<ref>[부품소재, 우리도 할 수 있다] (4) 네오세미테크 … 갈륨비소 반도체 국산화, 한국경제, 2006-05-03</ref>

[[아이폰]] 등 현재의 스마트폰은 [[LSI|대규모집적회로(LSI)]], 갈륨비소(GaAs) 반도체, [[리튬이온]] 배터리가 없었다면 불가능한 제품이다.<ref>포브스, "제2의 애플, 잡스는 계속 나올것", 파이낸셜뉴스, 2011.10.16.</ref>

== 같이 보기 ==
* [[아르신]]
* [[질화 갈륨]]
* [[발광 다이오드]]
== 각주 ==
{{각주}}

== 외부 링크 ==
* {{위키공용분류-줄}}

{{전거 통제}}

[[분류:갈륨 화합물]]
[[분류:비소 화합물]]
[[분류:III-V 반도체]]
[[분류:태양 전지]]
[[분류:IARC 1군 발암 물질]]